VARIAZIONE DI VOLUME DI ALCUNI METALLI 31 



di ferro opportunamente preparate, che faceva pescare in una 

 massa di ferro mantenuto liquido alla temperatura di fusione. 

 Alla molla della bilancia aveva fissato un indice, che poteva trac- 

 ciare sopra un tamburo girevole il diagramma corrispondente alle 

 variazioni di volume che subiva la sfera per il riscaldamento pro- 

 dotto dal liquido. 



Le esperienze hanno portato Wrightson a concludere che se la 

 densità del ferro freddo è 6,95, quella del plastico è 6,5 e 

 quella del fuso 6,88, Il ferro riscaldato si dilata dunque fino 

 al momento in cui raggiunge lo stato di plasticità. Un ulteriore 

 riscaldamento produce assieme alla liquefazione del metallo, una 

 improvvisa contrazione, facendo passare la sua densità dal va- 

 lore 6,55, a 6,88. 



E. Chandler e T. Wrightson insieme determinarono in seguito 

 colFoncosimetro e con un altro metodo, anche la densità del 

 bismuto liquido; e più tardi (1) pubblicarono i risultati di queste 

 ed altre esperienze, destinate pure alla determinazione della den- 

 sità di parecchi metalli allo stato liquido. 



Ecco i risultati ai quali pervennero coll'impiego dell'oncosi- 

 metro. Essi danno la variazione di volume che subiscono i diversi 

 metalli passando dallo stato liquido alla temperatura di fusione, 

 allo stato solido alla temperatura ordinaria. Sotto la colonna 

 della variazione di volume i valori positivi indicano aumento di 

 volume; i negativi diminuzione. 



Densità Densità Variazione 



METALLI allo stato allo stato di 



solido liquido volume % 



Bismuto 9,82 10,055 + 2,30 



Kame 8,80 8,217 — 7,10 



Piombo 11,40 10,370 — 9,93 



Stagno 7,50 7,025 - 6,76 



Zinco 7,20 6,480 - 11,20 



Argento 10,57 9,510 -11,20 



Ferro (n° 4 Fond. di Cleveland). 6,95 6,88 - 1,02 



(I) W. Chandler R. et T. Wrightson. — Ann. de Chemie et de Phys. 

 T. XXX, S. V, 1885. 



